410 
Franz Markus. 
wenn seihe etwas speisig sein sollte, mit etwas höherer Temperatur bei der 
Garröstung betrieben werden müsse. 
Nach dem Abschlüsse dieser Versuchs - Campagne stellte sich das uner- 
wartete Resultat heraus, dass der Silberabgang durch die Hinweglassung des 
Kohlzuschlages nicht verkleinert worden war, dass mithin der, einerseits hiedurch 
ersparte Abgang wahrscheinlich durch den, hei der dabei nöthigen etwas 
stärkeren Feuerung, verursachten Metall Verlust oder der durch Kohl verursachte 
Abgang, durch die im Grossen angewendete Vorsicht auf ein unmerkbares Mini- 
mum beschränkt wurde. Es war zu hoffen, dass die Herstellung von grösseren 
Flugkammern statt der damals vorhandenen, ungenügenden von thönernen Sieben 
in denselben zur Verminderung des Zuges, ausser den vorhandenen Essenklappen, 
und die möglichste Verengung der Füchse bei einem Umbau, den Abgang, der 
damals 9 — 11 Procent betrug, herabzubringen im Stande sein werde. 
Es wurde daher, wie bereits früher bemerkt, in der Folge der Kohlzuschlag, 
wo er sich als nöthig und zweckmässig erwies, beibehalten. 
4. Röstung mit Chloration in einem separaten kalten Ofen. 
Trotzdem, dass bisher bei allen Versuchen die Zutbeilung des Salzzuschlages 
erst nach eingestellter Feuerung, und zwar erst nach einer ziemlichen Zwischen- 
zeit, beider möglichst niedrigen Temperatur geschah, schien es doch immer 
nicht ganz sicher, dass der Verflüchtigung des Chlorsilbers hierdurch ganz vor- 
gebeugt werden könne, und es wurden auf hohe Anordnung Versuche begonnen, 
die Chloration in einem eigenen kalten Ofen vorzunehmen. 
Die Röstung wurde hierbei in dem Ofen Nr. 1 vorgenommen, während der 
Ofen Nr. 2 für die Chloration kalt stehen blieb. 
Die Feuerung wurde 2% Stunden unterhalten , nach genommener Wasser- 
probe dieselbe eingestellt, hierauf 2 Procent Kohlstaub eingerührt und */ 2 Stunde 
nach eingestellter Feuerung die gar gerösteten Mehle in den kalten Ofen Nr. 2 
eingetragen und auf gewöhnliche Art durch Zutbeilung von 2 Procent Salz und 
25 Pfund Garmehl chlorirt, und nach dem Auskühlen gezogen. Man war 
dadurch im Stande in 24 Stunden in einem Ofen mit zwei Etagen so viel auf- 
zubringen, als sonst in 2 Oefen mit 4 Etagen in dieser Zeit. 
Obwohl hierbei die Garröstung nach der Wasserprobe als vollkommen 
genügend angenommen werden musste, ging doch die Auslaugung sehr unrein, 
und dauerte 38 — 47 Stunden für eine Partie, wobei die Rückstände auch 
ziemlich reich fielen. Es wurden desshalb die Partien von je 4 Centner immer 
jede in 2 Bottiche eingesetzt; allein man erreichte hierdurch keinen bedeutenden 
Vortheil. Ursache hiervon konnte nur der Umstand sein, dass bei der Chloration 
in dem ganz kalten Ofen sich sehr viele Chloride anderer Metalle bildeten, 
die sich früher während dem Abkühlen in einem heissen Ofen bei mässiger 
Temperatur zu zersetzen und zu verflüchtigen Gelegenheit hatten , nach der 
Chloration im kalten Ofen sich als Chlormetalle in den Mehlen in bedeutender 
Menge erhielten, dann natürlich durch ihre Lösung in der Salzlauge diese 
verunreinigten, und durch Bildung basischer Chlormetallsalze die Laugung und 
